056 ANALYSE DES SUBSTANCES MINERALES 



subissent des pertes au moins comparables à celles qui se pro- 

 duisent dans le premier cas. 



Après refroidissement, on retire le creuset de platine et on 

 fait tomber dans une capsule les matières qui sont encore pul- 

 vérulentes ou un peu agrégées. Dans le cas où elles seraient 

 agrégées, il serait bon de les pulvériser. On traite la poudre 

 par V acide azotique étendu (de préférence à l'acide chlorhy- 

 drique, qui formerait du chlorure de calcium difficile à bien 

 dessécher à 100°) ; il se sépare de la silice en grumeaux. 

 Quand l'attaque paraît complète, on évapore à sec, on main- 

 tient quelques heures au bain-marie, vers 98°; puis on reprend 

 par l'acide azotique en chauffant légèrement et remuant avec 

 la spatule, de manière à redissoudre toutes les bases ; on 

 ajoute de l'eau bouillante, on décante à plusieurs reprises et on 

 dose la silice avec les précautions accoutumées. Si elle restait 

 colorée après le lavage par du bioxyde de manganèse, on dis- 

 soudrait celui-ci par quelques gouttes d'eau oxygénée ajoutées 

 à l'acide azotique étendu. 



Dans ce procédé, on peut remplacer le carbonate de calcium 

 par de la chaux vive, dont on emploie 1 partie et demie à 

 2 parties pour i partie de silicate. 



Emploi de la baryte. 



L'emploi de la baryte pour la désagrégation des silicates 

 difficilement attaquables aux acides a été adopté dans quelques 

 laboratoires, spécialement en vue du dosage des alcalis. 



On prend, pour 1 partie de silicate parfaitement porphyrisé, 

 i à 5 parties d'hydrate de baryte calciné, provenant de 8 à 

 10 parties d'hydrate de baryte cristallisé. On fond cet hydrate, 

 soit dans un creuset de platine, qu'il attaque toujours un peu, 

 soit dans un creuset d'argent, sans dépasser la température 

 nécessaire pour la fusion. On laisse refroidir, on verse par- 

 dessus la poudre de silicate porphyrisé et on chauffe à un 

 rouge modéré (petite flamme du bec Bunsen) ; il se fait un 

 liquide d'abord assez fluide, qui s'épaissit ensuite par le fait 

 de l'attaque du silicate. On s'arrête à ce moment. 



